( 97/ ^ 



» La magnésie de. M. Balard, calcinée au rouge vif, a des qualités hydrau- 

 liques qui se miuifestent avec une rapidité et une perfection étonnantes. 

 Calcinée à la température blanche pendant douze heures, pulvérisée et mise 

 en pâte, elle ne fait plus prise, à moins qu'on ne la laisse plusieurs semaines 

 au contact de l'air, et alors même elle durcit lentement, si bien que ses 

 qualités hydrauliques semblent à peu près perdues. 



» Un mélange de craie ou de marbre et de magnésie pulvérisés fotu'nit 

 avec l'eau une pâte un peu plastique qui se moule bien et qui donne, au 

 bout de quelque temps de séjour dans l'eau, des produits d'une extrême so. 

 lidité. Je compte faire essayer cette matière pour couler des bustes en marbre 

 artificiel dont les qualités pourront être fort précieuses, si mes prévisions 

 se justifient. Tous mes essais ont été faits ju?qu'ici avec un mélange à parties 

 égales de magnésie et de marbre en poudre (i). 



» Le grès de Fontainebleau pulvérisé donne avec la magnésie un produit 

 encore plus remarquable à cause du grain que prend celte pierre artificielle 

 et de sa solidité. 



» Le plâtre mélangé à la magnésie s'altère sous l'eau et en diminue les 

 propriétés hydrauliques. 



» Mes expériences sur les mélanges m'ont donné l'idée de calciner à une 

 température de 3oo ou 4oo degrés, inférieure au rouge sombre, des dolomies 

 assez riches en magnésie, de les mettre en pâte avec l'eau, et de les essayer 

 comme ciments. Ces matières ne diffèrent des chaux maigres que parce 

 qu'elles ont été cuites à une température bien inférieure à celle des fours à 

 chaux : aussi elles ont des propriétés essentiellement différentes. 



» La dolomie faiblement chauffée fait prise sous l'eau très-rapidement et 

 donne une pierre dont la dureté est vraiment extraordinaire. L'échantillon 



(i) 51. D.imour a publié, dans le Hiil/ctin de la Société Géologique (2^ série, t. IV, 1846), 

 l'analyse d'un minéral, la prédazziie, composé, comme mes pierres artificielles, de carbo- 

 nate de chaux et de magnésie hydratée. M. Damoiir a considéré cette s\ibstance comme for- 

 mée par un mélange où le carbonate de chaux est cimenté par l'hydrate de magnésie. Mes 

 expériences confirment d'une manière manifeste cette explication de notre savant confrère. 

 La prédazzite est composée de : 



Carbonate de chaux 63, o 



Hydrate de magnésie 35, 1 



Matières étrangères et perles ' ' ji) 



100,0 



C. R. iSG'i, """^ S.7nc.<(n'. (T. LXl, N0 25.~ '"^' 



